— 112 — 



dauernd frei schwimmt. Düren das Umrühren mit dem Glas- 

 stab wird der Schwimmer nicht zum Umkippen gebracht und 

 von der in ihm liegenden Substanz geht dabei nichts ver- 

 loren. Darauf nimmt man mit dem gebogenen Platindraht 

 den Schwimmer aus der Flüssigkeit und bestimmt deren spec. 

 Gewicht mit einer Mohr'schen Waage. 



Ist m das absolute Gewicht des Schwimmers, 

 »' » » » f> Minerals, 



x „ speeifische „ „ „ 

 s £ „ „ „ Schwimmers, 



S „ mittlere spec. Gew. von Schwimmer u. Mineral. 



Dann ist 



m , m' m 4- m' 



T~~ + ~x~ ~ 5 



m'Ss , f 



x = . T , ^r- oder = i . m / 1 b \ 



(m + m')s — mS 1 -f — ^1 g j 



Beispiel. Für Späth eisenstein von Bieber wurde das 

 spec. Gewicht mittelst des Pyknometers bei Anwendung von 

 2,8431 g Substanz zu 3,854 bei gewöhnlicher Temperatur ge- 

 funden. Bei der Bestimmung mit Schwimmer war m = 0,2594, 

 m' = 0,0098, s = 2,866, S = 2,8945. Daraus berechnet 

 sich das spec. Gewicht des Spatheisensteins von Bieber 

 zu 3,837. 



So wurde ferner das spec. Gewicht eines Bleiglanzes von 

 der Grube Aurora bei Dillenburg mit Pyknometer zu 7,362 

 mit Schmimmer zu 7,429 gefunden. Will man noch genauere 

 Resultate, dann wiederholt man die Bestimmung mehrere Male 

 und nimmt aus den gefundenen Zahlen das Mittel. 



Man wird nun bei dieser Methode nur dann brauchbare 

 Resultate erlangen, wenn die spec. Gewichte des Schwimmers 

 mit und ohne Belastung auf das sorgfältigste und bei gleicher 

 Temperatur ausgeführt und auch die absoluten Gewichte des 

 Schwimmers und des Minerals auf einer guten chemischen 

 Waage bis auf Zehntel Millimeter bestimmt werden, was bei 

 der geringen Belastung leicht möglich ist. Die Genauigkeit 

 der Bestimmung, die für leichtere Mineralien auf directem 



